公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

３節 錆止め塗料塗り
７．３．１ 一般事項
この節は、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の塗替え並びに新規の錆止め塗料塗りに適用する。
７．３．２ 塗料種別
（1） 鉄鋼面錆止め塗料の種別は、表７．３．１のＡ種とする。ただし、９節の場合は、Ａ種又はＢ種とし、適用は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
表７．３．１ 鉄鋼面錆止め塗料の種別
さ び 止 め 塗 料 そ の 他
種別
規格番号
規格名称
種類
商 品 名

塗付け量(㎏/㎡)

標準膜厚(μm)

適用0.1030屋外
屋内

0.1130屋内

0.1130速乾 PZ ﾍﾙｺﾞﾝｴｺ
Ａ種

JIS K5674

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ
さび止めﾍﾟｲﾝﾄ

1種

塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%超速乾型 PZ ﾍﾙｺﾞﾝｴｺ
塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%

次のいずれかによる。
JASS 18
水系さび止め―M-111
ペイント水性ﾊｲﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ
水道水 0～5%JIS K
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ
2種5674
さび止めﾍﾟｲﾝﾄ
（注）１．JIS K 5674 に基づき、1 種は溶剤系、2 種は水系である。
２．JASS 18 M-111 は、日本建築学会材料規格である。
Ｂ種＊JASS 18 M-111 の規格では、下記商品も使用可能です。
・オーデハイポンプライマー
・１液水性デクロ

1Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（2） 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別は表７．３．２のＡ種又はＢ種とし、適用は特記による。特記がなければ、Ａ種とする。ただし、９節の場合は、Ｃ種とする。
表７．３．２ 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別
さ び 止 め 塗 料 そ の 他
塗付け量 標準膜厚
適用
種別
規格番号
規格名称種類
商 品 名(㎏/㎡)(μm)
一液形変性１液ﾊｲﾎﾟﾝﾌｧｲﾝﾃﾞｸﾛ
屋外
Ａ種
JPMS 28
ｴﾎﾟｷｼ樹脂―
0.1030※1
屋内
塗料用ｼﾝﾅｰ A 5～10%
さび止めﾍﾟｲﾝﾄ
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂
ﾌﾟﾗｲﾏｰ(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏ
屋外
JASS 18
ﾊｲﾎﾟﾝﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｲﾏｰⅡ―
0.1440Ｂ種
塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%ｰ及び弱溶剤系
屋内M-109
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)
JASS 18
水系さび止め
水性ﾊｲﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ※3―
0.1130
屋内
Ｃ種
水道水 0～5%M-111
ペイント（注）１．JPMS 28 は日本塗料工業会規格、JASS 18 M-109 及び M-111 は、日本建築学会材料規格である。
２．JPMS 28 を使用する場合は、見え隠れ部分を除き、仕上げの上塗り等を行う。
＊JPMS 28 規格では、下記商品も使用可能です。
・ニッペエスパーワンエース※1・ユニエポック６０プライマー※2※1 １液ハイポンファインデクロ、ニッペエスパーワンエースは、はけ・ローラー塗装用です。スプレーでの塗装は仕上り感が低下する場合がありますので、ご注意ください。
※2 ユニエポック６０プライマーはスプレー塗装用です。はけ・ローラーでの塗装は仕上がり感が低下する場合がありますので、ご注意ください。
※3 水性ハイポンプライマーは、はけ・ローラー塗装用です。スプレーでの塗装は仕上り感が低下する場合がありますので、ご注意ください。
＊JASS 18 M-109 規格では、下記商品も使用可能です。
・ハイポン２０デクロ・ハイポン２０ファイン
・ハイポン２０ＺＮⅡ（新）＊JASS 18 M-111 規格では、下記商品も使用可能です。
・オーデハイポンプライマー
・１液水性デクロ

2Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

７．３．３ 錆止め塗料塗り（1） 鉄鋼面錆止め塗料塗りは、表７．３．３により、種別は特記による。特記がなければ、新規に鉄鋼面に塗る場合は、見え掛り部分はＡ種、見え隠れ部分はＢ種とし、塗替えはＣ種とする。
なお、塗料種別及び塗付け量は、７．３．２（1）による。
表７．３．３ 鉄鋼面錆止め塗料塗り
種 別工 程
下地調整
錆止め塗料塗り（下塗り 1 回目）
２ 研磨紙ずり錆止め塗料塗り３（下塗り 2 回目）
１塗り工法その他

Ａ種
○
―
○
―
○

Ｂ種
○
―
○
―
―

Ｃ種
―
○
―
○
○

表７．２．２によるＲＡ種
表７．２．２によるＲＢ種
全面に塗り付ける
素地露出部分のみ塗り付ける
研磨紙 P120～220

○

○

○

全面に塗り付ける（2） 新規鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
（ｱ） ２回目を鉄骨等の製作工場で塗る場合は次による。
（a） １回目の錆止め塗料塗りは、製作工場において組立後に行う。ただし、組立後塗装困難となる部分は、組立前に錆止め塗料を２回塗る。
（b） 必要に応じて、汚れ、付着物等を除去した後、塗膜の損傷部分の補修塗りを行い、乾燥後に２回目を塗る。
（c） 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修する。また、接合部の未塗装部分は、汚れ、付着物、スパッター等を除去した後、錆止め塗料を２回塗る。
(ｲ) ２回目を工事現場で塗る場合は次による。
（a） １回目の錆止め塗料塗りは、(ｱ)(a)による。
（b） 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修し、乾燥後に２回目を塗る。また、接合部の未塗装部分は、(ｱ)(c)による(3) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗りは、表７．３．４ により、種別は特記による。特記がなければ、新規鋼製建具等はＡ種とし、塗替えの場合はＣ種とする。
なお、塗料種別及び塗付け量は、７．３．２(2)による。
表７．３．４ 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗り
種 別工 程

下地調整

錆止め塗料塗り１（下塗り 1 回目）
２ 研磨紙ずり錆止め塗料塗り３（下塗り 2 回目）

塗り工法その他

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

○

○

―

表７．２．３によるＲＡ種――○

表７．２．３によるＲＢ種

○

○

―

全面に塗り付ける――○

亜鉛めっき露出面のみ塗り付ける○――

研磨紙 P180～240○――

全面に塗り付ける（4） 新規鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
(ｱ) 錆止め塗料塗りは、表７．３．４のＡ種とする。ただし、下地調整は表７．２．３の（注）３に3

Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書よる。
(ｲ) １回目の錆止め塗料塗りは、鋼製建具等の製造所において、見え隠れ部分は、組立前の部材のうちに行う。また、見え掛り部分は、組立後、溶接箇所等を修正した後に行う。
(ｳ) ２回目の錆止めの塗料塗りは、工事現場において取り付け後、汚れ及び付着物を除去し、塗膜の損傷部を錆止め塗料で補修し、平滑に仕上げた後に行う。ただし、取付け後、塗装困難となる部分は、取付けに先立ち行う。
(ｴ) 新規鋼製建具に用いる鋼板類で鉄鋼面の場合は、(2)の工法による。
（5） 錆止め塗料塗りは、次の部分以外の範囲を塗装する。
(ｱ) 8.17.2［塗装の範囲］(1)の(ｱ)から(ｵ)までの部分(ｲ) 軽量鉄骨下地の類で、亜鉛めっきされたもの(ｳ) 鋼製建具等で、両面フラッシュ戸の表面板裏側部分 (中骨、力骨等を含む。) 等の見え隠れ部分

4

Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.